CONTRIBUZIONI SPERIMENTALI ALLA CRISTALLOGENESI, ECC. 159 
minerali i quali siano solubili per l’alta temperatura in qualche 
solvente per soluzione semplice o per processo chimico, e che 
ritornano a depositarsi per l'abbassamento di essa. E per mi- 
nima che sia la solubilità, si otterrà sempre un effetto aumen- 
tando la temperatura e la durata dell’esperienza. 
Ora ho intrapreso alcune ricerche sulla cristallogenesi del 
quarzo, le quali sono oggetto del presente lavoro, ed ho iniziato, 
possedendo due apparecchi, consimili studi sopra altri ossidi, i 
quali possono avere un comportamento analogo a quello del quarzo; 
perchè io ritengo che si debba ottenere lo stesso effetto mutando, 
s'intende, i fattori temperatura e tempo, con quegli ossidi i quali, 
considerandoli come anidridi, costituiscono dei sali sodici, come 
per es.: Al?03, Ti0?, Sn0?. 
In un prossimo lavoro spero di potere parlare della cristal- 
logenesi del corindone, pel quale ho in corso l’esperienza. 
Per l’esperienza sul quarzo posi in un canestro di fili d’ar- 
gento situato nella parte superiore corrispondente alla tempe- 
ratura maggiore, e che io chiamerò ambiente di soluzione, parecchie 
schegge di quarzo ialino, e al disotto, ad una distanza che prove 
precedenti m’indicarono corrispondesse, per la minore tempera- 
tura, all'ambiente di deposito, posi il materiale quarzoso che 
doveva subire l'accrescimento e che era legato e sostenuto da 
fili d'argento. 
Tale materiale era costituito da tre prismetti di quarzo 
preparati segando dei cristalli normalmente al loro asse princi- 
pale, e da un lungo cristallo, che staccai da un aggregato di 
quarzi del Delfinato. 
Dei prismi, due, legati allo stesso filo, furono posti ad 
eguale livello, ed il terzo fu collocato due centimetri più sotto; 
le basi poi di tutti i prismi avevano disposizione orizzontale e 
l’area della base del terzo prisma eguagliava quasi la somma 
delle aree dei due prismi collegati. 
Il lungo cristallo invece fu disposto verticalmente in modo 
che la parte di rottura trovavasi nell'ambiente di soluzione 
fra le schegge, e l’altra parte, avente le facce terminali, 
nell'ambiente di deposito, rimanendo un centimetro sopra i 
prismi, in posizione però che i relativi acerescimenti non s’in- 
contrassero. 
Il solvente era una soluzione acquosa di silicato sodico pre- 
